Einzelne  Mineralien. 
-363- 
von  Oxyden  von  höherem  Atomgewicht  und  geringerer  Basizität  als  Y 
selbst  besitzt.    Als  Formel  wird  berechnet: 
4  (Fe,  Mn,  Be,  Ca.  Mg)  0  +  2  (Y,  Ce,  La,,  Nd,  Pr)2  08  +  4  Si  Ö2  +  n  (H2  0  +  . . .) 
oder  allgemein : 
n        in  ii  in 
2E0.  B203  .  2SiOa  =  B2B2Si,09. 
Mithin  Verhältnis  von  B  0  :  B2  03  :  Si  02  =  2:1:2. 
Gadolinit  von  Ytterby  (Stufe  B).  Unterscheidet  sich  von  A 
durch  dunkleren  Farben  stich,  weniger  vollkommen  muscheligen  Bruch,  etwas^ 
größere  Härte,  helleren  Strich,  ist  weniger  kantendurchscheinend,  stärker 
spröde,  etwas  mehr  zum  Fettglanz  neigend,  schwächer  glimmend,  beim 
Glühen  etwas  stärker  an  Volumen  zunehmend  und  helleren  Farbenton 
zeigend,  im  Kolben  weniger  C02  und  mehr  H  entbindend,  keine  Mn-Beaktion 
gebend.  Spez.  Gew.  4.221.  nach  dem  Glühen  4,419.  Chemische  Zusammen- 
setzung des  völlig  homogenen  Materials  unter  V.  Zufolge  des  sehr  niedrigen 
Atomgewichts  des  Gemisches  der  Gadolinit-  und  Ceritmetalle  muß  die  unter- 
suchte Gadolinitstufe  eine  sehr  große  Menge  von  Y  und  nur  sehr  wenig  von  den 
übrigen  Gadolinit-  und  von  den  Ceritmetallen  enthalten.  Eine  Bestimmung 
konnte  wegen  Materialverlust  nicht  ausgeführt  werden;  es  konnte  aber 
wenigstens  die  Gegenwart  sowohl  der  übrigen  Yttermetalle  und  der  Kom- 
ponenten des  Didyms  als  auch  von  Cer  konstatiert  werden.  Die  Analyse 
führt  zur  Formel: 
2  (Fe,  Be,  Ca,  Mg)  0  +  2  (Y,  Ce  .  .  .)2  03  +  3  Si  02  +  n  (H2  0  . . .) 
oder,  unter  Berücksichtigung  lediglich  der  vorherrschenden  Elemente, 
2  Fe  0  .  2  Y2  03  .  3  Si  02  =  Fe2  Y4  Si3  014 
[im  Original  finden  sich  bei  den  Formeln  Druckfehler], 
ii  in 
Demnach  Verhältnis  von  B  0  :  B2  03  :  Si  02  =  2:2:  3. 
Gadolinit  aus  der  Umgebung  von  Fahlun  (Stufe  C).  Im 
Granit  eingewachsen  und  mit  zwei  Varietäten  von  Orthit  vergesellschaftet, 
Farbe  des  deutlich  kristallinischen  Materials  dunkelgrün ,  fast  schwarz,. 
Strich  dunkelgrau  mit  grünlichem  Stich ;  an  dünnsten  Kanten  kaum  grünlich 
durchscheinend,  Bruch  splitterig,  Härte  größer  als  bei  A  und  B,  aber  noch 
unter  7,  spez.  Gew.  4.004,  starker  Glasglanz  ohne  Stich  ins  Fettige. 
V.  d.  L.  nicht  aufglimmend,  etwas  zerknisternd  und  in  der  Farbe  einen 
braunen  Stich  annehmend;  kleinste  Splitter  zu  dunkler  glasartiger  Masse 
von  rötlichem  Stich  schmelzbar,  dabei  nicht  aufblähend.  Im  Kolben  eine 
größere  Menge  von  flüssigem ,  sauer  reagierenden ,  etwas  bräunlichen 
Destillat  gebend  als  A  und  B  ;  unter  den  sich  entbindenden  Gasen  C  0.2 
und  H  nachgewiesen.  Verhalten  zu  Schmelzen  und  zur  Flammenfärbung 
wie  bei  den  vorhergehenden  Varietäten.  Deutliche  Beaktion  auf  Mm. 
Chemische  Zusammensetzung  unter  VI.  Die  Ceriterden  wurden  von  den 
Yttererden  nicht  getrennt,  da  nach  dem  sehr  niedrigen  Molekulargewicht 
des  Oxydgemisches  nur  eine  geringe  Menge  der  Metalle  der  Ceritgruppe- 
zu  erwarten  war.    Jedenfalls  wurde  die  Gegenwart  des  Cer  unmittelbar. 
